SULLA VARIAZIONE I>1 VOLUME l>I ALCUNI METALLI 487 



surare la temperatura del bagno, si fa tenendo conto tanto della 

 sporgenza dalla paraffina quanto di quella dal severo che lo so- 

 stiene. 8i notano perciò con altri due termometri la temperatura 

 del tratto di termometro clic rimane avviluppato dai vapori di 

 paraffina nell'interno del tubo di vetro (tratto clie generalmente 

 è piccolissimo) e quella della parte di esso che sporge nell'aria 

 libera, e che si trova ad una temperatura molto piìi bassa. 



Le temperature che appariscono nelle tabelle successive, sono 

 date in base alle indicazioni corrette di un termometro a mer- 

 curio, a pressione interna di gas , che confrontato con un ter- 

 mometro ad aria alla temperatura di 238" segna due gradi in più. 



Ogni volta ch'esso viene adoperato, se ne determina la posi- 

 zione dello zero. Xelle esperienze sul bismuto, nelle quali non si 

 superò la temperatura di 300°, lo spostamento si è mantenuto 

 costantemente di 3", ; nelle attuali, estese a temperature tal- 

 volta superiori ai 350", lo zero andò spostandosi di volta in volta 

 abbastanza rapidamente fino a raggiungere una posizione pressoché 

 costante a circa 10". 



La densità dei metalli liquidi alla temperatura di fusione r, 

 la deduciamo dalla densità ch'essi posseggono ad una tempera- 

 tura vicina il più possibile a quella di fusione, valendoci del 

 medio coefficiente di dilatazione del metallo liquido fra tale tem- 

 peratura ed un'altra più elevata. Questo coefficiente a si deter- 

 mina colla formula: 



B-D' 



a — 



^t'-x)B'-{t-x)D 



nella quale D e D sono le densità del metallo liquido alle tem- 

 perature t e t'. Scegliendo t molto vicino alla temperatura r di 

 fusione del metallo, il valore di a che si ottiene si può consi- 

 derare come il coefficiente medio di dilatazione del metallo liquido 

 fra T e t'. 



Calcolato il valore di a, la densità cercata D\ del metallo 

 liquido alla temperatura di fusione si ha dalla formola: 



D,'z=D,\\+y.{t-T)\ 



Coi valori D\. e D^ si calcola la variazione percentuale A 

 che subisce la densità del metallo che si studia nel passaggio 

 dallo stato liquido allo stato solido ; ovverosia la variazione per- 

 centuale subita dal volume del metallo nel passaggio inverso. 



